— 254 — 



19. Untersuchungen zum Beweise der Aus- 

 dehnung von Silikaten beim Erstarren. 

 Von Herrn A. Fleischer. 



(Mit 2 Textfiguren.) 



Breslau, den 25. Mai 1908. 



In einer unterm 13. März 1907 veröffentlichten Arbeit 1 ) 

 habe ich mitgeteilt, daß ich im gewöhnlichen Schachtofen 

 Schmelzversuche mit Trachyt vom Westerwald gemacht, hier- 

 bei aber nur eine hellgraue gesinterte Masse von bimsstein- 

 artiger Struktur erzielt habe, welche eine große Zahl von ver- 

 glasten Blasen enthielt. Ich habe nachträglich diese Masse, 

 in Stücke von etwa 8 — 10 Kubikzentimeter Größe zerschlagen, 

 in einem Gasgebläseofen der technischen Hochschule in Char- 

 lottenburg geschmolzen, und zwar in einem unglasierten 

 Porzellantiegel mit halbkugelförmigem Boden bei 163 mm 

 lichter Höhe und 105 mm lichter Weite, der in einen ent- 

 sprechenden Graphittiegel eingesetzt war. Nach dem Erkalten 

 zeigte sich oberhalb der geschmolzenen, stark eingesunkenen 

 Masse die Tiegelwandung peripherisch abgesprengt, und zwar 

 in 3 großen Stücken, während der unterste Teil fast voll- 

 ständig in kleine Scherben zertrümmert war, und 3 darüber befind- 

 liche größere Stücke — zum Teil Sprünge enthaltend — durch 

 sehr fest anhaftendes Schmelzgut zusammengehalten wurden. 

 Die erstarrte obsidian artige Masse zeigte sich im auffallenden 

 Licht schwarz, an vorstehenden Kanten häufig durchscheinend 

 gelbbräunlich, auch grünlich, und hatte strahlig -krystallinisches 

 Gefüge. 



Es wurde ferner in einem unglasierten Porzellantiegel 

 von 52 mm oberem Durchmesser und 70 mm Höhe, welcher 

 in einen Tiegel von fast ganz reiner gepreßter Kohle einge- 

 setzt war, schwedischer Syenit geschmolzen, nachdem der 

 Zwischenraum der Tiegel mit Graphit fest ausgefüllt war. 

 Die Schmelzung erfolgte im Kohlenwiderstandsofen bei einer 

 Spannung von ca. 55 Yolt und ca. 180 Ampere bei 1200 bis 

 1300° C. Die Zeitdauer des Schmelzens betrug ungefähr 

 6 — 6\._, Stunden, und die Abkühlung erfolgte so langsam, daß 

 nach 16 Stunden der Tiegel sich kaum mit der Hand an- 

 fassen ließ, auch nur für einen Moment. Der Porzellantiegel 



J ) Diese Zeitschr. 59, Monatsber. 4, S. 130. 



